SÉANCE DU a3 JUIN I()l3. 1901 



et qui, suivant la composition, se maintient jusque dans le voisinage du 

 solidus ou disparait vers 700 , et, souvent, un maximum de résilience aux 

 environs de ioo°. 



Quant au cuivre, dont la courbe présente une décroissance à peu près 

 régulière en .fonction de la température, il ne présente jamais de fragilité; 

 les éprouvettes se plient et, tout naturellement, le travail de pliage diminue 

 avec la température. 



2 Au point de vue de l'influence de la composition , nous notons que le 

 laiton à 90 pour 100 de cuivre, ne renfermant pas de plomb, voit sa fragi- 

 lité diminuer considérablement entre 700" et 900", tandis qu'il suffit 

 de i,3 pour 100 de plomb pour que la fragilité maximum se maintienne 

 jusqu'à cette température. Les laitons à 80,9 et 70 pour 100 de cuivre 

 restent fragiles de 700 à 85o°, tandis que ceux à (>i,8 et 61, 3 pour 100 

 de cuivre voient leurs résiliences, très faibles entre 3oo° et Goo°, se relever 

 aux environs de 700 . Le cupro-nickel, qui présente de la fragilité à partir 

 de u'oo°, la voit diminuer aux environs de 1000 , tandis que le maillechort 

 renfermant 25,4 pour 100 de*zinc est fragile dès 3oo° et le reste jusque 

 dans le voisinage du solidus, d'ailleurs beaucoup plus bas que celui du 

 cupro-nickel. 



Enfin, dans les bronzes d'aluminium essayés, celui ne renfermant pas de 

 fer présente, dans la variation de la résilience, une discontinuité tout à fait 

 remarquable, et il nous a été absolument impossible d'obtenir des chiffres 

 précis entre 6oo° et 800", l'éprouvelte calant le mouton en se déformant; 

 le bronze d'aluminium au fer indique, à 700 , une cessation de fragilité très 

 nette. 



3° Au point de vue des méthodes de travail industrielles, on voit de suite 

 les métaux susceptibles d'être forgés ou laminés à température élevée, 

 celle-ci correspondant à la disparition de la fragilité. Toutefois, nous 

 noterons que le laiton à 61, 3 pour 100 de cuivre qui renferme i,G pour 100 

 de plomb ne donne que 2 à 3 kilogrammètresà la température de laminage. 

 La fragilité ne renseigne donc qu'imparfaitement sur celle température, 

 qui correspond aussi au maximum de ductilité; d'ailleurs, les nouvelles 

 méthodes de travail des alliages de cuivre, procédés par écoulement à 

 température élevée, permettent de négliger la fragilité dans certaine 

 mesure. 



